Gewig en humiditeit van bome
Gewig van hout
Die gewig van 'n boom hang af van die kompaktheid en die hoeveelheid vog wat dit bevat. Daar is 'n spesifieke gewig van hout en die volume gewig van hout. Die spesifieke gewig van hout hang nie af van die houtsoort nie; dit gee die gewig van gekompakteerde houtstof per volume-eenheid sonder vog en lug weer en is 1,5. In die praktyk word die volume gewig van die houtmassa gebruik, dws die gewig is 1 cm3houtmassa uitgedruk in gram. Die gewig van die boom en die tegniese eienskappe daarvan word beoordeel volgens die volume gewig. Namate die humiditeit toeneem, neem die volume gewig van die hout ook toe. Hoe hoër die digtheid van die hout, hoe digter en minder poreus.
Die water wat in die boom voorkom, word verdeel in;
Kapillêr (gratis)- vul die holtes van begeertes
Hygroskopies- is geleë in die selwande
Chemiese- betree die chemiese samestelling van die stowwe waaruit hout bestaan.
Die hoeveelheid water wat in die hout voorkom, word uitgedruk as 'n persentasie gewig word genoemhoutvog. Bestaanabsoluutenfamilielidhumiditeit.
As die gewig van die hout in die oorspronklike toestand met die letter A gemerk is, is die gewig van absoluut droë hout met die letter A1, relatiewe humiditeit in persent B, absolute humiditeit in persent B1, dan kan die relatiewe humiditeit deur die patroon bepaal word:
absolute humiditeit word bepaal deur die patroon:
Die humiditeit van hout word op die volgende manier bepaal. 'N Prisma word van die middel van die bord afgesny en gemeet op 'n skaal met 'n akkuraatheid van 0,01 — en dit sal grootte A wees, dan word hierdie prisma, waarvan die gewig nie minder as 20 g moet wees nie, by 'n temperatuur van 105 gedroog.0totdat dit 'n konstante gewig A bereik1.Konstante gewig word geag bereik te word as die verskil tussen twee opeenvolgende metings nie groter is as 0,3% van die droë gewig nie. Vervanging in die vorms hierbo van grootte A en A.1, verkry deur metings, bepaal ons die relatiewe of absolute humiditeit van die hout.
As die oorspronklike gewig van die prisma vanaf die middel van die bord byvoorbeeld 240 g was en die gewig van die gedroogde hout 160 g, dan is die absolute humiditeit van die toetsmonster:
Die humiditeit van die hert wat op hierdie manier verkry word, is soos die humiditeit van die hele bondel hout.
As die hout droog word, verdamp die vrye water eers. Die oomblik wanneer al die vrye water verdamp, word die higroskopie-limiet of die punt van veselversadiging genoem. Gedurende hierdie droogperiode verander die afmetings van die hout wat gedroog moet word nie. Die vogtigheid wat ooreenstem met die higroskopiese limiet vir verskillende soorte hout (in%) is soos volg:
Skot denne 29
Weymouth denne 25
Hout met 'n verhoogde humiditeit is 'n goeie geleier van hitte, dit word minder goed verwerk op deksels, dit is sleg vasgeplak, geverf, gelak en gepoleer; op die oppervlak van klam hout, verf en verf verval vinnig. Nat hout veroorsaak roes van spykers en skroewe. Die afmetings van timmerwerk-konstruksieprodukte, wat van rou hout gemaak word (deure, vensters, houtvloere, parket, ens.), Verminder die afmetings tydens droog, wat lei tot krake, en die styfheid van die verbinding tussen die elemente gaan verlore. Daarom word die kwaliteit van hout in konstruksie, sy duursaamheid en weerstand teen verrotting hoofsaaklik bepaal deur die humiditeit daarvan, en dan deur die tipe en toestande van uitbuiting. Onder normale toestande van ontginning kan droë hout dekades lank in geboue gebruik word.
Wanneer dit droog word, verander die hout sy lengterigting met 0,10%, in die radiale rigting met 3 - 6% en in die tangensiële rigting met 6 - 12%. Dit verander die inkrimping. Styging begin wanneer die humiditeit die punt van veselversadiging bereik (23 - 31%). Die anatomiese elemente waaruit hout bestaan, krimp ongelyk tydens die droogproses, dus die krimp van hout verskil in verskillende rigtings.
'N Boom met 'n groot volume (eikebome) weeg meer as 'n boom met 'n laer volume gewig (linde). Die grootte van die krimp hang ook af van die deelname aan laathout. Namate die persentasie laat hout toeneem, neem die gewig van denne toe. Dit is te wyte aan die feit dat die laathout van naaldspesies baie droër weeg as vroeg. Data oor die grootte van die krimp van naaldspesies word in Tabel 1 gegee.
Die grootte van die gewigte van verskillende soorte hout word in Tabel 2 gegee.
Oneweredige verandering van afmetings in die krimpingsproses as gevolg van droogte, sowel as die toepassing van onreëlmatige droogstelsels, veroorsaak dat die interne en eksterne spanning in die hout voorkom, wat lei tot krom, en die voorkoms van eksterne en soms interne krake.
Tangensieel gesnyde planke is meer gedraai as radiaal gesny, en hoe nader dit aan die rand is, hoe groter word die draai (Fig. 3).
Eksterne barste kom voor as gevolg van oneweredige uitdroging van die buitenste en binneste lae hout. As gevolg van die groot verskil tussen die humiditeit van die buitenste en binneste lae van die hout, verskyn trekspannings op die oppervlak, wat lei tot die voorkoms van eksterne krake.Om die voorkoms van eksterne krake te voorkom, moet die droogproses stadig en eweredig uitgevoer word. Terselfdertyd sal die verandering van afmetings stadig en eweredig gedoen word, dus sal die kragte wat bespuiting veroorsaak, klein wees, sodat daar geen eksterne krake is nie.
Sl. 3 Bord draai
Dit is bekend dat hout vinniger van die voorkop af droog, en daarom word die voorkoppe van planke, balke en ronde hout vroeër gespuit as ander oppervlaktes van planke en balke. deur te skadu.Swelling van hout is 'n proses omgekeerd van droog en krimp. Dit bestaan daarin dat gedroogde hout in staat is om vog op te neem en die afmetings te vergroot. Die eiendom van hout om op te swel word gebruik om gedroogde vate, houtpype, tenks, ens. Te bevochtig, en dit breek dan uit.
Tags: Hout,Eienskappe van hout,Gewig van hout,Hout humiditeit,Draai van bome,Absolute humiditeit,Relatiewe humiditeit